( Soi ) 

 déviations en usage dans ses ateliers. Les chiffres placés en dessous des 

 lettres majuscules du tableau indiquent le maximum de déviation obtenu 

 ainsi. 



» Le barreau A,, dosé à 0,950 pour 100 de carbone et trempé à l'eau 

 froide, a donné un maximum de déviation représenté par 47. Le barreau 

 Ao, contenant la même teneur en carbone, mais trempé à l'eau bouillante, 

 a donné l\f\. Le barreau A3, contenant encore 0,950 de carbone, comme 

 les deux premiers, mais trempé à l'huile à 10 degrés, a donné [\i. Voilà un 

 cas de l'influence de la trempe. 



» Passons maintenant à l'influence de la teneur en carbone, et prenons 

 deux barreaux A, et E,, trempés tous deux à l'eau froide à 10 degrés. Le 

 barreau A,, dosé à 0,950 pour 100, donne47. Le barreau E,, doséà o,25o 

 pour 100 seulement, ne donne que i3. 



» On peut parcourir ainsi l'échelle des teneurs en carbone; et, pour 

 marquer d'une façon plus nette les résultats obtenus, j'ai dressé, sur le 

 conseil de M. Dumas, trois courbes coirespondant aux trois trempes em- 

 ployées. J'ai l'honneur de les soumettre à l'Académie. L'influence de la 

 trempe y est manifeste. 



» Au haut de l'échelle en carbone, le genre de trempe ne paraît pas 

 avoir une action tiès-marquée. Les équivalents magnétiques 47, 44» 43 

 diffèrent, en effet, bien peu l'un de l'autre. Si l'on descend l'échelle, celte 

 action se manifeste plus vivement. 



)) Quant à l'influence de la teneur en carbone, elle ressort d'une façon 

 assez nette, c'est-à-dire qu'au maximum de carbone correspond le maximum 

 magnétique. Mais on remarque aussi un point de rebroussement commun 

 aux trois courbes, et commençant à l'équivalent en carbone 83, lequel 

 répond à o,5oo pour 100, ce qui indique que la force coercitive gagne fort 

 peu dans des aciers portés au-dessus de o,5oo à o,55o pour 100 do car- 

 bone. 



» Ainsi pour o,55o pour 100 de carbone, on a 45, 3o, 37. La trempe à 

 l'eau froide reprend ses avantages et les conserve jusqu'au bas de l'échelle, 

 c'est-à-dire o,25o pour 100, point auquel ils s'évanouissent. 



» Si donc les aiguilles de boussoles (aux proportions forcément si res- 

 treintes) ^doivent être fabriquées de façon à renfermer la plus grande dose 

 possible de carbone, évaluée à i,i5o pour 100, proportion des aciers à 

 outils, il n'en est pas de même pour les aimants destinés aux machines 

 magnéto-électriques, auxquels une teneiu' de carbone de o,5oo pour 100 

 semble suffire. 



